436 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



Alliage chromé à 22 pour 100 nickel ' . 



Cet acier étudié dans les mêmes conditions que pour 

 le 24 pour 100 de nickel, n'a jamais donné trace de 

 magnétisme. M. Guillaume a porté cet alliage dans l'air 

 liquide et a également constaté qu'il ne devenait pas ma- 

 gnétique. 



Alliage chromé à 35,7 pour 100 nickel. 



Cinq séries d'expériences, comprenant chacune 6 à 

 7 déterminations, avec deux fils de 0,501 mm' de sec- 

 tion totale, m'ont prouvé que cet alliage était magnéti- 

 que à la température ordinaire. 



Cet acier chromé rentre dans la catégorie des réversi- 

 bles et offre ceci de particulier, c'est que le point de 

 transformation est inférieur à celui que l'on déduit de la 

 formule calculée par M. Guillaume, relation que j'ai 

 trouvée exacte pour tous les alliages contenant plus de 

 27 pour 100 nickel. Le point de la perle totale de ma- 

 gnétisme est à 210° pour l'alliage chnomé, un acier à 

 teneur égale en nickel aurait son point de transforma- 

 tion définitive à 235° environ. 



Si l'on jette un coup d'œil rapide sur les variations 

 de la perméabilité avec la température, on constate que 

 l'acier 35,7 Ni Cr a une perméabilité supérieure au 35,2 

 pour 100 nickel pour le champ 50. La courbe de varia- 

 tions de ^ avec la température nous montre que pour 

 H = 50, la courbe est parallèle à celle des alliages à 



* Cet alliage contenant environ 3 pour 100 de chrome a été 

 introduit dans l'industrie par la Société Commentry-Fourcham- 

 bault. Il est connu sous la désignation NC4. 



